H68 EXCURSIONS ET VISITES INDUSTRIELLES 



tion des oxydes et revivification des litarges dans un réverbère ; 4° Fontes au four 

 à manche de résidus divers; 5° Épuration des plombs impurs. 



I. —1° Enrichissement du plomb par cristallisation. — L'enrichissement du plomb 

 par cristallisation se pratique dans des appareils imaginés par M. Moysan, ingénieur- 

 directeur de l'usine à plomb de MM. Lues et Rozan à Marseille. Ces appareils con- 

 sistent en deux chaudières en fonte avec foyers distincts enclavées à des niveaux 

 différents, dans un massif de maçonnerie. La chaudière supérieure ou de fusion est 

 destinée à fondre le plomb à désargenter. Elle peut contenir 8,000 kilos de plomb 

 et à sa partie inférieure se trouve une tubulure, venue de fonte, qui sert à transvaser 

 son contenu dans la chaudière de cristallisation. La chaudière inférieure ou de cris- 

 tallisation contient de 23 à 24.000 kilos de plomb. Elle porte à. sa base trois tubulures 

 venues de fonte et situées sur le même plan horizontal. Deux d'entre elles débou- 

 chent à droite et à gauche au-dessus de deux cuvettes en fonte fixées au sol et sont 

 affectées, soit au soutirage, après chaque opération, dans lesdites cuvettes du plomb 

 enrichi, soit aux coulées de plomb marchand, quand elles ont lieu. L'orifice extérieur 

 de ces tubulures, de même que la tubulure de la chaudière de fusion, s'ouvre 

 ou se ferme à volonté, au moyen d'un levier obturateur d'un mécanisme 

 très-simple et d'un maniement très-facile. La troisième tubulure placée dans 

 l'axe et à l'opposé du foyer, à égale distance des deux autres, est celle dans laquelle 

 pénètre le tube qui livre passage à la vapeur que l'on fait agir dans la cristallisa- 

 tion, ou mieux, un robinet d'une forme particulière, dans lequel la clef est remplacée 

 par une longue tige en fer terminée à l'une de ses extrémités par un clapet. 



La chaudière de cristallisation est munie d'un couvercle (chapeau) à segments 

 mobiles qui peuvent, quand il y a lieu, être soulevés à volonté. Au centre de ce 

 couvercle on a ménagé une ouverture circulaire correspondant à l'amorce d'une che- 

 minée verticale qui conduit dans des chambres de condensation, où on les recueille 

 à l'état pâteux, les oxydes pulvérulents entraînés par la vapeur. 



Enfin, au niveau du bord de la chaudière de cristallisation, règne une galerie qui 

 permet de suivre la marche du travail. 



La main-d'œuvre à chaque appareil, occupe, sous la conduite de contre-mai très 

 surveillants, par poste de douze heures (les appareils fonctionnent jour et nuit, sauf 

 le dimanche), un personnel fixe de trois ouvriers (1 chef cristalliseur et 2 aides), 

 plus un personnel variable de manœuvres qu'on leur adjoint pour quelques travaux 

 supplémentaires intermittents, tels que: coulées du plomb marchand ou riche, roulage 

 des plombs, etc. Dans tous les cas, les travaux de toute nature afférents aux appareils 

 se donnent à forfait, excepté, toutefois, les réparations à l'outillage. 



Pour ce qui regarde le changement des chaudières, le déplacement des blocs de 

 plomb partiellement manipulé, etc., chaque appareil est desservi par une grue à 

 vapeur. 



La désargentation du plomb par cristallisation, ou simplement le pattinsonage [du 

 nom de son inventeur Pattinson), est basé sur les données suivantes : Quand on laisse 

 refroidir lentement, en l'agitant, une grande masse de plomb argentifère porté à une 

 température un peu plus élevée que son point de fusion 334°), il s'y produit une 

 véritable cristallisation et, par suite, il arrive que, quelle que suit la teneur en argent 

 du plomb mis en œuvre, les cristaux retiennent beaucoup moins de métal précieux 

 que la partie non encore solidifiée. En d'autres termes, l'argent se concentre dans 

 la partie qui reste le plus longtemps fondue. Cette circonstance remarquable s'explique 

 par ce fait que le plomb pur cristallise le premier, et il a été constaté que les 

 métaux autres que l'argent (fer, cuivre, antimoine, etc.), que contient le plomb d'oeuvre 

 comme il a été dit plus haut, il a été constaté que ces métaux, qui n'ont pas étt 

 enlevés lors des écumages, suivent l'argent dans son mouvement de concert! ration. Si 



